( !)<■' I 



masse fondue renfermant un arséniure de calcium presque toujours mélangé d'un 

 peu de carbure de calcium et de graphite. 



» 2° M. Henri Moissan (') a indiqué, dans son élude des propriétés du calcium, 

 l'action de l'arsenic sur ce métal et signalé la formation d'un arséniure. Nous avons 

 utilisé cette réaction pour préparer une certaine quantité de ce composé en vue de le 

 comparer avec le corps obtenu au four électrique. 



» A cet effet, un tube de verre de Bohême de o m ,5o fermé à l'une de ses extrémités 

 est placé sur une grille à analyse, de manière à pouvoir être chauffé sur les -f de sa 

 longueur. 



» On a disposé au fond de ce tube une certaine quantité d'arsenic récemment su- 

 blimé, puis une ou deux nacelles remplies de cristaux de calcium. Le tube de Bohême 

 est relié à une pompe à mercure qui permet de faire le vide dans l'appareil. On vola- 

 tilise l'arsenic, et l'on élève ensuite progressivement la température dans la portion du 

 tube renfermant les nacelles. Lorsque le rouge sombre est atteint, une réaction très 

 vive se produit, le calcium brûle dans la vapeur d'arsenic avec une belle incandescence. 

 On cesse alors de chauffer, et, lorsque le tube est complètement refroidi, on laisse 

 rentrer de l'air sec. Le produit restant dans les nacelles est un arséniure de calcium 

 pur. 



» Les corps que nous avons obtenus, soit par réduction de l'arséniatc 

 de calcium, soit par union directe du calcium et de l'arsenic, présentent la 

 même composition et répondent à la formule As 2 Ca 3 , ainsi que l'établissent 

 les résultats analytiques suivants : 



i° Arséniure de calcium préparé par synthèse. 



Théorie 

 pour 

 I. II. III. As-c.i 



Ca 44,44 43,42 45,62 44,44 



As 55,i8 56, 87 55, 3i 55,55 



2 Arséniure préparé au four électrique. 



» Dans les échantillons analysés, on a dosé le carbure de calcium par l'acétylène 

 dégagé sous l'action de l'eau, le calcium total, l'arsenic et le graphite. Les chiffres 

 suivants indiquent les rapports de l'arsenic et du calcium sous forme d'arséniure : 



Théorie 



pour 

 As-Ca- 1 . 



Ca 45,i8 44,83 44,44 



As 54,82 55,i7 55,55 



» Propriétés de l'arséniure de calcium. — L'arséniure de calcium préparé au four 



(') II. Moissan, Propriétés du calcium {Comptes rendus, t. GXXVII, p. 584 



